## PENGARUH MASA PERAWATAN (CURING) MENGGUNAKAN AIR LAUT TERHADAP KUAT TEKAN DAN ABSORPSI BETON
Elia Hunggurami ( eliahunggurami@yahoo.com ) Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana
Sudiyo Utomo ( diyotomo@gmail.com )
Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana
Amy Wadu ( united.gank@yahoo.co.id )
Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana

## ABSTRAK
Dalam proses pembuatan bangunan di daerah pantai, kontak dengan air laut terkadang tidak  dapat  dihindari.  Ditambah  lagi  dengan  keterbatasan  pasokan  air  tawar  ke  lokasi proyek  membuat  penggunaan  air  laut  untuk  beberapa  pekerjaan  beton  pun dimungkinkan, salah satunya untuk perawatan (curing) beton.Penelitian  ini  dilakukan untuk  mengetahui    pengaruh  curing  air    laut  terhadap    kuat  tekan  beton   dan  absorpsi air  laut  pada  beton.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  benda  uji  beton  dengan  variasi mutu beton normal yaitu 20 MPa, 25 MPa, dan 30 MPa dengan durasi curing 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Kuat tekan beton yang mengalami curing dengan air laut untuk masa curing  7  hari  untuk  mutu  20  MPa,  25  MPa,  dan  30  MPa  secara  berturut-turut  lebih tinggi  3,18%,  2,65%,  dan  1,74%  dari  pada  beton  yang  mengalami  curing  dengan  air tawar, sedangkan untuk masa curing 14 hari kuat tekan beton  yang mengalami curing dengan air laut untuk mutu 20 MPa, 25 MPa, dan 30 MPa  secara berturut-turut lebih rendah  4,09%,  2,98%,  dan  1,12%  dari  pada  beton  yang  mengalami  curing  dengan  air tawar, dan untuk masa curing 28 hari kuat tekan beton yang mengalami curing dengan air  laut  untuk  mutu  20  MPa,  25  MPa,  dan  30  MPa    secara  berturut-turut  lebih  rendah 4,31%, 3,56%, dan 2,85% dari pada beton yang mengalami curing dengan air tawar.

## Kata kunci:

## Absorpsi; air laut;curing; kuat tekan beton

## ABSTRACT
In the process of establishing buildings in coastal areas, direct contact with sea water is  sometimes  unavoidable.  Moreover,  the  limited  supply  of  fresh  water  to  the  project area makes the use of sea water for some concrete project be possible, one of which is for  curing  concrete.  This  study  was  conducted  in  order  to  find  out  the  effect  of  sea water curing to the compression of concrete and sea water absorption of concrete. In this  study,  the  concrete  test  specimen  used  with  variations  of  normal  concrete  quality that are 20 MPa, 25 MPa and 30 MPa with durations of curing are 7 days, 14 days and 28 days.The compression strength of concrete which got curing by sea water for 7 days duration for 20 MPa, 25 MPa and 30 MPa qualities is respectively 3,18%, 2,65% and 1,74%  higher  than  concrete  which  got  curing  by  fresh  water,  whereas  for  14  days duration of curing the compression strength of concrete which got curing by sea water for  20  MPa,  25  MPa  and  30  MPa  qualities  is  respectively  4,09%,  2.98%  and  1,12% lower  than  concrete  which  got  curing  by  fresh  water.  For  28  days  duration  of  curing the  compression  strength    of  concrete  which  got  curing  by  sea  water  for  20  MPa,  25 MPa  and  30  MPa  qualities  is  respectively  4,31%,  3,56%  and  2,85%  lower  than concrete which got curing by fresh water.
Keywords: Absorption; sea water; curing; compression strength of concrete

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sekarang  ini,  beton  merupakan  bahan  yang  paling  banyak  dipakai  dalam pembangunan  di  bidang  teknik  sipil,  termasuk  pembangunan  di  daerah  sekitaran  laut,  seperti jembatan, dermaga, pemecah gelombang (break water), piers, jetty, dan sebagainya.
Dalam  pembuatan  beton,  ada  hal  –  hal  yang  berpengaruh  terhadap  kekuatan  (durability)  beton, salah  satunya  adalah  perawatan  (curing).Perawatan  (curing)  beton  yang  baik  umumnya menggunakan  air  bersih  (air  yang  tidak  mengandung  kandungan  kimia  yang  dapat  merusak beton). Akan tetapi dalam proses pembuatan bangunan beton di daerah pantai, kontak dengan air laut  terkadang  tidak  dapat  dihindari  sehingga  tentunya  akan  mempengaruhi  kekuatan  beton.  Di sisi lain keterbatasan pasokan air tawar pun kadang menjadi masalah bagi proyek – proyek yang berada di daerah lepas pantai dan laut. Jarak  yang jauh antara lokasi proyek dengan sumber air bersih  menyebabkan  pasokan  air  bersih  menjadi  terhambat,  Berdasarkan  pengamatan  lokasi proyek yang ada di sekitaran pantai terkadang proses curing dengan air laut pun dimungkinkan, sambil menunggu pasokan air bersih tiba di lokasi proyek.
Kontak air laut dengan beton pada masa curing sangat berbahaya, karena pada saat curing beton berinteraksi dengan air laut, beton akan mengalami absorpsi, dimana garam laut akan meresap ke dalam beton sebagai aksi kapiler untuk mengisi rongga – rongga yang ada pada beton. Senyawa –  senyawa  kimia  ini  akan  menggerogoti  kekuatan  beton  hingga  rapuh  dan  rusak.  Hal  ini  akan menyebabkan tidak tercapainya kuat tekan beton yang semula direncanakan.

## MATERI

## Beton
Beton merupakan bahan  yang paling banyak dipakai pada pembangunan di bidang teknik sipil, baik  pada  bangunan  gedung,  jembatan,  dermaga,  maupun  konstruksi  lainnya.  Beton didefinisikan sebagai campuran antara semen Portland atau semen  hidraulik  yang  lain,  agregat halus,  agregat  kasar  dan  air  dengan atau tanpa bahan tambah membentuk massa padat (SNI 03-2834-2000).

## Beton di Lingkungan Air Laut
Air  laut mengandung 3,5% garam-garaman yang dapat menggerogoti  kekuatan  dan  keawetan beton. Garam-garaman utama yang terdapat dalam air laut adalah klorida (55%), natrium (31%), sulfat  (8%),  magnesium  (4%),  kalsium  (1%),  potasium  (1%)  dan  sisanya  (kurang  dari  1%) teridiri dari bikarbonat, bromida, asam borak, strontium dan florida (Hidayat, 2011). Kandungan klorida  (Cl)  yang  yang begitu tinggi pada  air  laut  merupakan  garam  yang  bersifat  agresif terhadap  bahan  lain,  termasuk  beton. Kerusakan dapat terjadi pada beton akibat reaksi  antara air  laut  yang  agresif  yang terpenetrasi  ke  dalam  beton  dengan senyawa-senyawa  di  dalam beton    yang  mengakibatkan    beton    kehilangan  sebagian  massa,  kehilangan  kekuatan  dan kekakuannya  serta  mempercepat  proses pelapukan.
Garam-garam  Sodium  yang terkandung  dalam  air  laut  dapat menjadi unsur yang berbahaya bila berkombinasi dengan agregat alkali yang reaktif,  sama  seperti  dengan  kombinasi dengan semen    alkali.    Karena    itu    air    laut  tidak    boleh    dipakai    untuk    beton    yang  diketahui mempunyai    potensi    agregat  alkali  reaktif,  bahkan  bila  kadar  alkalinya  rendah.    Garam-garam seperti Kalsium Klorida dan Magnesium klorida akan  bereaksi secara  kimiawi  dengan semen segingga  mengurangi  setting  time,  kekuatan  dini  meningkat  tetapi  untuk  kekuatan  akhirnya menurun  dan  konsentrasi  sulfat  pada  air  laut  juga  bias  menyebabkan  kerusakan  pada  pasta. Selain reaksi  kimia,  kristalisasi  garam  dalam rongga  beton  dapat  mengakibatkan kehancuran akibat    tekanan    kristalisasi  tadi.    Karena  kristalisasi  terjadi    pada  titik  penguapan  air,  bentuk
serangan  terjadi  di  dalam  beton  di  atas  pemukaan  air.  Garam  naik  di  dalam  beton  dengan  aksi kapiler, jadi serangan terjadi hanya jika air dapat terserap  dalam  beton  (Nugraha, 2007).
Porositas  pada  beton  sangat  penting  diteliti  terutama  pada  bangunan  tepi  pantai  dan  bangunan yang bersinggungan dengan tanah. Pada bangunan tepi pantai, beton akan bersinggungan dengan air garam yang mengandung NaCl yang dapat meresap ke dalam beton sehingga dapat merusak dan  bahkan  menghancurkan  beton.  Kerusakan  beton  terjadi  ketika  NaCl  tersebut  menguap sehingga di dalam pori-pori beton timbul kristal - kristal yang akan mendesak pori-pori dinding beton. Akibatnya beton pecah menjadi serpihan-serpihan lepas.
Maka  dari  itu  biasanya  untuk  mengurangi  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  pengaruh  klorida dan  sulfat  pada  beton  ini,  seringkali  digunakan  beton  dengan  mutu  tinggi.Hal  ini  dimaksudkan agar penetrasi air laut ke dalam beton menjadi semakin sulit karena tingkat kepadatan beton yang tinggi.Sehingga kekuatan beton yang berada di lingkungan laut tidak mengalami perubahan.

## METODE PENELITIAN
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Persiapan  bahan,  yaitu  agregat  halus,  agregat  kasar,  semen,  air  tawar  sebagai  pencampur beton, dan air laut untuk curing
2. Perencanaan campuran beton (mix design) dan pembuatan benda uji yang mengacu pada SNI 03-2834-2000.
3. Perawatan beton dengan durasi 7 hari 14 hari, dan 28 hari dengan air tawar dan air laut.
4. Pengujian kuat tekan dan absorpsi beton yang berumur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari
5. Analisa  data  tentang  pengaruh  perawatan  beton  menggunakan  air  laut  terhadap  kuat  tekan dan absorpsi beton.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kuat Tekan Silinder
Gambar 1 : Grafik Kuat Tekan Beton (fcr = 20 MPa)
0 5 10 15 20 25 30 7 14 28 K u at T ek an ( M P a) Umur (Hari) Curing Air Tawar
Curing Air Laut
Gambar 2 : Grafik Kuat Tekan Beton (fcr = 25 MPa)

## Gambar 3 : Grafik Kuat Tekan Beton (fcr = 30 MPa)
Dari Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, kuat tekan beton  yang mengalami curing dengan air laut  pada  umur  7  hari  menghasilkan  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi  dari  pada  beton  yang mengalami  curing  dengan  air  tawar,  sedangkan  untuk  beton  umur  14  hari  dan  28  hari  yang mengalami  perawatan  dengan  air  tawar  menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  yang  lebih  tinggi daripada kuat tekan yang dihasilkan beton yang mengalami perawatan dengan air laut.
Pada  beton  umur  28  hari  menunjukkan  semakin  tinggi  mutu  beton  maka  perbedaan  kuat  tekan antara  beton  yang  mengalami  curing  dengan  air  tawar  semakin  kecil  dengan  beton  yang mengalami perawatan dengan air laut. Untuk mengetahui hubungan antara penurunan kuat tekan beton yang mengalami curing dengan air laut terhadap beton yang mengalami curing  dengan air tawar pada umur 28 hari maka dapat dibuat suatu model menggunakan analisis regresi.
0 5 10 15 20 25 30 7 14 28 K u at T ek an ( M P a) Umur (Hari) Curing Air Tawar Curing Air Laut 0 5 10 15 20 25 30 35 7 14 28 K u at T ek an ( M P a) Umur (Hari) Curing Air Tawar
Curing Air Laut

## Gambar 4: Model Penurunan Kuat Tekan Beton Terhadap Beton Yang Mengalami Curing Dengan Air Laut
Dari gambar 4 diperoleh persamaany=-0,1466x+7,2376 yang bisa digunakan untuk memberikan hubungan  antara  Mutu  Beton  sebagai  variabel  x  dan  Presentase  Penurunan  Kuat  Tekan  Beton yang  mengalami  curing  dengan  air  laut  terhadap  yang  mengalami  curing  dengan  air  tawar sebagai variabel y.

## Abrospsi
Gambar 5 : Grafik Nilai Absorpsi Beton (fcr = 20MPa)
y = -0.146x + 7.237 R² = 0.999 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 20 22 24 26 28 30 P re se nt as e P enur una n K ua t T eka n B et on ( % ) Mutu Beton (MPa) Presentase Penurunan Kuat Tekan Beton
Linear (Presentase Penurunan Kuat Tekan Beton)
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 7 14 28 A b sor p si ( % ) Umur (Hari) Curing Air Tawar
Curing Air Laut
Gambar 6 : Grafik Nilai Absorpsi Beton (fcr = 25MPa)

## Gambar 7 : Grafik Nilai Absorpsi Beton (fcr = 30MPa)
Berdasarkan Gambar 5, Gambar 6, dan Gambar 7 menunjukan bahwa semakin tinggi mutu beton maka  semakin  kecil  pula  nilai  absorpsi  air  laut  pada  beton  dan  Berdasarkan  hasil  pengujian absorbsi  air  laut  terhadap  beton  di  atas  menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  mutu  beton  maka semakin kecil pula nilai absorpsi air laut pada beton.
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 7 14 28 A b sor p si ( % ) Umur (Hari) Curing Air Tawar Curing Air Laut 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 7 14 28 A b sor p si ( % ) Umur (Hari) Curing Air Tawar
Curing Air Laut

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Kuat  tekan  beton  yang  mengalami  perawatan  dengan  air  laut  lebih  tinggi  dari  pada  beton yang mengalami perawatan dengan air tawar untuk masa perawatan 7 hari. Sementara untuk masa perawatan 14 hari dan 28 hari kuat tekan beton yang mengalami perawatan dengan air laut  lebih  rendah  dari  pada  beton  yang  mengalami  perawatan  dengan  air  tawar.  Hal  ini menunjukan  bahwa  beton  yang  mengalami  perawatan  dengan  air  laut  memiliki  kekuatan awal yang lebih tinggi dari pada beton yang mengalami perawatan dengan air tawar, namun setelah  itu  kekuatannya  akan  lebih  rendah  dan  semakin  tinggi  mutu  beton  maka  perbedaan kuat tekan antara beton yang mengalami perawatan dengan air laut dengan kuat tekan beton
2. Nilai  absorpsi  air  laut  dari  beton  yang  mengalami  perawatan  dengan  air  laut  memiliki  nilai yang lebih tinggi dari pada beton yang mengalami perawatan dengan air tawar.

## Saran
1. Bagi yang tertarik melakukan penelitiantentang curing beton dengan air laut agarmelakukan penelitian  lanjutan  mencari  solusi  untuk  menutupi  pori-pori  pada  beton  agar  dapat menghindari absorpsi air laut pada beton dengan tidak harus meningkatkan mutu beton.
2. Bagi yang melakukan penelitian lanjutan tentang curing air laut ini agar dilakukan penelitian tentang kedalaman penetrasi air laut ke dalam beton.

## Daftar Pustaka
Badan  Standarisasi  Nasional.  2000.  SNI  03-2834-2000  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal). BSN, Jakarta
Hidayat,  Rizqi  Rizaldi.  2011.  Rancang  Bangun  Alat  Pemisah  Garam  Dan  Air  Tawar  Dengan Menggunakan  Energi  Matahari.  Departemen  Ilmu  Dan  Teknologi  Kelautan  Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor
Nugraha, Paul & Antoni. 2007.  Teknologi Beton. Penerbit Andi, Yogyakarta
Hunggurami, E., et.al., “Pengaruh Masa Perawatan (Curing) menggunakan Air Laut terhadap Kuat Tekan dan Absorpsi Beton”